1.制定/改正の別改正2.産業標準案の番号及び名称規格番号  JIS G 3118規格名称中・常温圧力容器用炭素鋼鋼板3.主務大臣経済産業大臣4.制定・改正の内容等に関する事項(1)制定改正の必要性及び期待効果【必要性】現版の鋼板の熱処理方法について、注文者が焼ならしに代わる熱処理を実施する場合、製造業者は、鋼板の熱処理を実施する必要はないと規定しているが、別の規定では、注文者は、製造業者が実施する熱処理条件を指定すると規定しており、規定間の矛盾があり、規格利用者の混乱を招くリスクがあるため、今回の改正で規定の整合性を取る。また、その他圧力容器鋼板JISで展開している“降伏点又は耐力”の明確化などの共通改正項目を実施する。 【期待効果】この改正によって、要求事項が明確、規格間の整合性向上などにより、取引の単純化、規格利用者の相互理解などが進むことが期待できる。
(2)制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。 l) 現版の箇条名（炭素当量及び溶接割れ感受性組成）を、その他圧力容器鋼板の製品規格同様、JIS G 0203［鉄鋼用語（製品及び品質）］で定義している“溶接性”に変更する。 2)熱処理の指定について、注文者が焼ならしに代わる熱処理を行う場合の注文者への指定項目として、“試験片の熱処理条件"に変更する。 3)対応国際規格との整合性向上のため、機械的性質の“降伏点又は耐力”について、規定内容を明確にする。 4)対応国際規格との整合性向上のため、鋼板の製造実績を確認し、機械的性質の厚さ90mm超えの鋼板に適用される伸びの緩和規定を削除する。 5)対応国際規格との整合性向上のため、箇条（注文者によって提示される情報）を新たに規定する。 (3)制定・改正の主管①利点がある場合にその項目(コード等一覧参照)ア、イ②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）確認③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。国が主体的に取り組む分野④国が主体的に取り組む分野に鼓当する場合の内容強制法規技術基準に引用される規格⑤市場適合性を有している場合の内容⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）　※⑤で「国際標準をJIS化するもの」とした場合は配入不要
3.民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合4.各グループ[生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS(単位、用語、製図、基本的試験方法等)にあっては中立者]の利便性の向上が図られる場合

次

この規格は，産業標準化法第16条において準用する同法第14条第1項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般社団法人日本鉄鋼連盟（JISF）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS G 3118:2020は改正され，この規格に置き換えられた。なお，令和X年XX月XX日（12か月）までの間は，産業標準化法第30条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマーク表示認証において，JIS G 3118:2020を適用してもよい。この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 G 3118 : 999
Carbon steel plates for pressure vessels for intermediate and moderate temperature services
序文
この規格は，2018年に第４版として発行されたISO 9328-1及びISO 9328-2を基更して作成した日本産業規格である。なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書JAに示す。 1
道用範囲
この規格は,主に中温から常温で使用される圧力容器に用いる熱間圧延炭素鋼鋼板(以下,鋼板という。)について規定する。注配　この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 ISO 9328-1:2018,  Steel flat products for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 1: General requirements ISO 9328-2:2018,   Steel flat products for pressure purposes—Technical delivery conditions—Part 2: Non- alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties（全体評価：MOD）なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1に基づき，“修正している”ことを示す。
2
引用規格스
次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 JIS G 0201  鉄鋼用語（熱処理） JIS G 0202   鉄鋼用語（試験） JIS G 0203  鉄鋼用語（製品及び品質）. JIS G 0320   鋼材の溶鋼分析方法JIS G 0321 ...親材の製品分析方法及びその許容変動値JIS G 0404   鋼材の一般受渡し条件JIS G 0415   鋼及び鋼製品-検査文書JIS G 0551 ...類二結晶粒度の顕微鏡試験方法JIS G 3193   熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状,  寸法,  質量及びその許容差G 3118 : 9999 三者-00-20240724 JIS Z 2241 金属材料引張試験方法JIS Z 2248   金属材料曲げ試験方法
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS G 0201, . JIS G 0202及びJIS G 0203による。
種類の配号及び適用庫さ
4
鋼板は，3種類とし，その種類の記号及び適用厚さは，表1による。

製造方法及び熱処理
s
5.1 製造方法
鋼板は，細粒キルド鋼から製造する。 5.2熱処理及び熱処理の記号5.2.1 熱処理5.2.1.1 債板の熱処理鋼板の熱処理は，表2による。

5.2.1.2 試験片の熱処理
試験片の熱処理は，鋼板から採取した供試材の状態で行い，熱処理後の供試材から試験片を採取する。 5.2.1.3 熱処理の指定2注文者による熱処理の指定は，次による。 a）注文者は，製造業者が行う鋼板の熱処理の種類及び記号を指定する。また，必要な場合には，試験片の熱処理条件及び回数を指定する。 b)注文者は，表2の注明によって鋼板の熱処理を行う場合，その旨を製造業者に明示し，かつ，製造業者が行う試験片の熱処理条件を指定する。
5.2.2
鋼板及び試験片の熱処理を示す記号は，次による。熱処理の記号は，表１の種類の記号の末尾に付記する。同じ熱処理を複数回行う場合は，その熱処理の記号の前に回数を付記する。鋼板に焼ならしを行う場合N a) b)試験片の熱処理として焼ならしを行う場合c)鋼板に熱加工制御を行う場合TN TMC d)試験片の熱処理として溶接後熱処理に相当する熱処理を行う場合SR例   SGV410N ：鋼板に焼ならしを行う場合。 :鋼板に焼ならしを行い,更に,試験片の熱処理として溶接後熱処理に相当する熱SGV480NSR処理を行う場合。 ：鋼板に焼ならしを行わないで，試験片の熱処理として焼ならし及び溶接後熱処SGV480TNSR理に相当する熱処理を行う場合。 SGV480TMC2SR ：鋼板に熱加工制御を行い，更に、試験片の熱処理として2回の溶接後熱処理に相当する熱処理を行う場合。
6
化学成分
6.1鋼板の溶鋼分析は，12.1によって試験を行い，その値は，表３による。

表3一化学成分（溶調分析值） ")
製品分析値
鋼板の製品分析は，注文者の要求がある場合に12.1によって試験を行い，その値は，義重による。

6.2
清潔性
7
滑接性の一般事項
7.1
7.2 放来当重
7.2.1
7.2.2
熱加工制御を行う鎮板の放来当量
溶接割れ感受性組成
溶接前れ感受性組成の計算

熱加工制御を行うSGV450及びSGV480の溶接性の評価指標は，炭素当量による。また，受波当事者間の協定によって，炭素当量に代えて溶接割れ感受性組成によってもよい。放来当量の計算炭素当量の計算は，12.1の溶鋼分析値を用い，式(1)による。なお，計算式に規定された元素は，添加の有無にかかわらず，計算に用いる。 V Si Ni Cr Mo C cq = C + Mn 24 40 S 4 14 6炭素当量（%） Cg :ここで,熱加工制御を行うSGV450及びSGV480の鋼板の炭素当量は，表5による。溶接割れ感受性組成の計算は，12.1の溶鋼分析値を用い，式(2)による。なお，計算式に規定された元素は，添加の有無にかかわらず，計算に用いる。 Si + 20 + 15 + 10 + 5B … Mn + Cu + Ni Pcm = C+ + 30溶接割れ感受性組成（%） Рсм：しこで,熱加工制御を行うSGV450及びSGV480の鋼板の溶接割れ感受性組成は，表6による。 · (1) 7.3 7.3.1熱加工制御を行う側板の溶接割れ惑受性組成7.3.2

8
機械的性質
鋼板は，12.2によって試験を行い，その引張試験特性及び曲げ性は，象力による。なお, _曲げ性の場合は, __曲げ読験片の外側に亀裂を生じてはならない。.法配…曲げ性の試験の実施については…12.2.1を参照…
ット法：Rpo.2）を測定する。注目 厚さ８ｍｍ未満の鋼板のIA号試験片の伸びは，厚さ１ｍｍ又はその端数を減じるごとに，この表の伸びの規定値から１を演じる。注目 厚さ20mm超えの鋼板の1A号試験片の伸びは、厚さ3mm又はその端数を増すごとに，この表の伸びの規定値から0.5を減じる。ただし，減じる限度は、3とする。
9
オーステナイト結晶粒度、
鋼板は，12.3によって試験を行い，オーステナイト結晶粒度は，5以上とする。なお,結晶粒度試験は,全アルミニウム分析値が0.020％以上又は酸可溶性アルミニウム分析値が0.015％以上の場合，省略してもよい。
10　形状,寸法,黄量及びその許容差
鋼板の形状，寸法，質量及びその許容差は，JIS.G.3193.による。ただし，寸法の許容差は，次による。 a)   厚さの許容差は，表8による。 b)幅の許容差は，特に指定がない場合，JIS G 3193の泰7（幅の許容差）のカットニッジの許容差Aによる。 c)長さの許容差は，特に指定がない場合，JIS G 3193の参8 （鋼板の長さの許容差A)による。
注ª）幅5 000 mm以上の場合の許容差は，受渡当事者間の協定による。
外観
11
鋼板の外観は，JIS G 3193の賃象7 （外観）による。ただし、溶接補修を行う場合は，事前に注文者の承認を得なければならない。
12   試験
12.1 分析試験
分析試験は，次による。一般事項及び溶鎖分析用試料の採り方 分析試験の一般事項及び溶鋼分析用試料の採り方は，JIS G a) 0404の簡条8（化学成分）による。 b） 製品分析用試料の採り方)製品分析用試料の採り方は，JIS G-0321の簡象4 (製品分析用試料)による。ただし，供試材は，破断後の引張試験片を用いてもよい。 c)分析方法、溶鋼分析の方法は，JIS G 0320による。製品分析の方法は，JIS G 0321による。 12.2 ／機械試験
12.2.1

機械試験の一般事項は，JIS G 0404の簡条7（一般要求）及び簡条9（機械的性質）による。ただし，供試材の採り方は，JIS G 0404の7.6 （試験片採取条件及び試験片）のA類とする。なお，曲げ試験は，省略してもよいり。ただし，特に注文者の指定がある場合には，試験を行わなければならない。法リー試験は、製造業者の判断によって省略してもよいが、曲げ性は規定を満足しなければならないことを意味する。...
12.2.2 試験片の数
引張試験片及び曲げ試験片の数は，次による。 a)圧延のままの舞板同一スラプ又は同一鋼塊から圧延した鋼板を一括して試験単位とし，それぞれ 1個採取する。 b) 熱処理を行った調板同一熱処理条件ごとに，a)による。
12.2.3 試験片の採取位置
引張試験片及び曲げ試験片の中心は，鋼板の幅の稼から幅の1/4又はそれに近い位置とする。引張試験片に10号試験片を用いる場合，試験片の軸は，鋼板の表面から厚さの1/4とする。ただし，厚さの1/4の位置から採れない場合には，それに近い位置とする。
12.2.4 試験片の採取方向
引張試験片及び曲げ試験片の採取方向は，最終圧延方向に直角とする
12.2.5 試験片
引張試験片及び曲げ試験片は，次による。 a)引張試験片は，JIS Z 2241の1A号又は10号試験片にb)曲げ試験片は, JIS Z 2248の1号試験片による。
12.2.6 試験方法
引張試験及び曲げ試験の方法は，次による。引張試験方法は，JIS Z.2241による。 a) b)曲げ試験方法は、JIS Z 2248による。曲げ角度及び内側半径は、義力による。 12.3 オーステナイト結晶粒度試験入オーステナイト結晶粒度試験は、次による。供試材は，溶鋼ごとに「卜個とし，引張試験片に隣接した位置から採取する。試験片の採取は，JIS G a) 0551の6.1（試験片の採取）による。 b)   試験方法律, JIS G 0551の6.3.2 [浸炭粒度試験方法[925  ℃での浸炭によるマッケイドエーン(McQuaid- Ehn)（法］による。結晶粒度の評価法は，粒度番号によって評価する方法又は切断法のいずれかによiv注配この規格に規定する以外の試験として,受渡当事者間の協定によってJIS.G.0560[1]. JIS.G.080[12]. JIS.Z.2242[3]などによる試験が行われることがある。この場合，事前に試験片の採り方，試験方法，合否判定基準などについて，受渡当事者間で協定される。
13検査
検査は，次による。検査の一般事項は，JIS G 0404による。 a) G 3118 : 9999 三者-00-20240724 b)   化学成分は，簡条6に適合しなければならない。 c)溶接性は，簡条７に適合しなければならない。 d)機械的性質は，簡条8に適合しなければならない。オーステナイト結晶粒度は，簡条9に適合しなければならない。 e)形状，寸法，質量及びその許容差は，簡条10に適合しなければならない。 f) g)外親は，簡条11に適合しなければならない。
14再検査
再検査は，次による。 a)機械試験で合格とならなかった鋼板は，JIS G 0404の9.8（再試験）によって再試験を行い，合否を決定してもよい。 b)機械試験で合格とならなかった鋼板は，熱処理又は再熱処理後，改めで試験を行い，合否を決定してもよい。
15   お示
検査に合格した鋼板は，鋼板ごとに次の項目を適切な方法で表示する。ただし，受渡当事者間の協定によって，製品識別が可能な範囲で項目の一部を省略してもよい。 a) 種類の記号及び熱処理の記号(5.2.2参照) b) 溶鋼番号又は検査番号c)寸法。寸法の表示は，JIS G 3193の簡条3 （寸法の表し方）による。 d)製造業者名又はその略号
16注文者によって提示される情
注文者は,この規格に規定する事項を適切に指定するために,注文時に少なくとも次の事項を製造業者,加工業者又は中間業者へ提示しなければならない。種類の記号（表1）熱処理の種類及び記号（5.2) b)寸法（简条10）
17 駅告
製造業者は，検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は，JIS G 0404の簡条13 （報告）による。ただし，注文時に特に指定がない場合，検査文書は，JIS G 0415の5.1（検査証明書3.1）による。なお，化学成分は，養３の注9によった場合，添加した合金元素の分析値を報告しなければならない。また，溶接性が適用された場合（簡条７参照）は，炭素当量又は溶接割れ感受性組成の計算式に含まれる合金元素の分析値を報告しなければならない。結晶粒度試験を行わない場合（簡条9参照）は，全アルミニウム又は酸可溶性アルミニウムの分析値を報告しなければならない。